40 



о. в. Bøggild. 



i den ældre Literatur, forveksles med „Translation" \ skal jeg her 

 pointere, at alle Kryolitens Deformationer henhører til den første 

 Klasse, mens der aldrig nogen Sinde hos dette Mineral er paavist 

 Translationer. 



I det følgende skal gives en Oversigt over de tre Deformationers 

 Orientering i Krystallerne; som Betegnelser for Elementerne ved 

 Deformationen anvendes de af Mugge ^ indførte, nemlig: 



A-^ = 1ste Cirkelskæringsplan == Glidningsfladen. 



/;•, -_= 2den Cirkelskæringsplan, den eneste Flade foruden k^ , 

 der ikke lider nogen Deformation (Verzerrung) og den, der under- 

 gaar den største Flytning. 



(T^ =- Glidningsaksen. 



СУ , = „Richtung der Grundzone", den eneste Akse foruden a^ , der 

 ikke lider nogen Deformation, men derimod undergaar den 

 største Flytning. 



I Stedet for de af Liebisch"' indførte Værdier o = „Verhältniss 

 der Schiebung" og s = „Grösse der Schiebung" anvendes i det føl- 

 gende kun det, som det synes, mere anskuelige Begreb, Forskyd- 

 ningens Vinkel, d. v. s. Vinkelen mellem k^ (og <т ,) før og efter De- 

 formationen; det er denne Vinkel, der af Liebisch betegnes med2F. 



1 . Den Deformation, der fører 

 9o°o8 til Dannelsen af Tvillinger efter 

 Aksen [110], er den eneste af de 

 tre, der lader sig fuldstændig kry- 

 stallografisk bestemme, og som har 

 Paralleler i tidligere kendte Defor- 

 mationer. Forholdene er fremstillet 

 i Fig. 25. Da Resultatet af Defor- 

 mationen bliver en Tvillingdannelse 

 efter en rational Akse [110], men 

 ingen rational Plan, er A^ følgelig 

 ikke rational; den er paa Figuren 

 repræsenteret ved Planen ABCD, 

 liA^s Skæringslinie med Fladen c er parallel med Kanten c : /27, mens 

 den derimod skærer Fladerne af /77 i en Kant, der med Kanten 

 /77 : /77, som tidligere nævnt, danner en Vinkel paa 3° 45'. k., er der- 

 imod en rational Flade, nemlig den øverste Flade af m. Af Akserne 



аь-пь 



D'. 



Fig. 25. Kryolit. Skematisk Billede af den 

 sekundære Tvillingdannelse efter [II 0]. 



1 Først anvendt af Sohncke (Entwickelung einer Theorie der Krystalstruktur, 1879, 

 p. 29) om Parallelforskj'dning af Punktsystemer, senere af Mugge (Neues Jahrb. 

 für Min. 1889, 1, p. 1.59) om saadanne Parallelforskydninger, som ikke er „ein- 

 fache Schiebungen", altsaa heller ikke fører til Tvillingdannelser. 



2 N. J. Min. В.— B. 6. 1889, p. 286. 



3 N. J. Min. В.— B. G, 1889, p. 105. 



